TCVN7675-23:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-23:2015 (IEC 60317-23:2013) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 23: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-23:2015 IEC 60317-23:2013 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 23: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTERIMIDE CÓ THỂ HÀN ĐƯỢC, CẤP CHỊU NHIỆT 180 Speci fi cations for particular types of winding wires - Part 23: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 Lời nói đầu TCVN 7675-23:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60317-23:2013; TCVN 7675-23:2015 d o Ban kỹ thuật t iêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 71 tiêu chuẩn, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-9 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-62, đề cập đến dây đ ồ ng tròn, chữ nhật, dây nhôm tròn, chữ nhật, cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7675 (IEC 60317) đã có 25 tiêu chuẩn quốc gia, gồm các phần sau: 1) TCVN 7675-0-1:2007 (IEC 60317-0-1:2005), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn có tráng men 2) TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 0-2: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật c ó t ráng men 3) TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2008), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-3: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tròn có tráng men 4) TCVN 7675-1:2007 (IEC 60317-1:1997), Qui đ ị nh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 5) TCVN 7675-2:2007 (IEC 60317-2:2000), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp liên kế t 6) TCVN 7675-3:2007 (IEC 60317-3:2004), Qui định đối vớ i các loại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 7) TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317 -4 :2000), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, c ấ p ch ị u nhiệt 130 8) TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8:1997), Qui định đối với các loại dây quấn cụ t hể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tr á ng men polyesterimid, c ấ p chịu nhiệt 180 9) TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2005), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi đây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 10) TCVN 7675-15:2015 (IEC 60317-15:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 15: Sợi dây nhôm tròn tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 11) TCVN 7675-16:2011 (IEC 60317-16:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2009), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 12) TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010), Qu i đ ị nh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 13) TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl aceta l , cấp chịu nhiệt 120 14) TCVN 7675-20:2015 (IEC 60317-20:2013), Qui định đối với các loại d ây quấn cụ thể - Phần 20: Sợi dây đồng tròn tr áng men polyuretan có th ể hàn được, cấp chịu nhiệt 155 15) TCVN 7675-23:2015 (IEC 60317-23:2013) , Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ th ể - Phần 23: Sợi dây đ ồ ng tròn tráng men polyesterimide c ó thể hàn được, c ấ p chịu nhiệt 180 16) TCVN 7675-26:2015 (IEC 60317-26:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2010), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 26: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, c ấ p chịu nhiệt 200 17) TCVN 7675-27:2008 (IEC 60317-27:1998, amendement 1:1999), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 27: Sợi dây đồng h ì nh chữ nhật có bọc giấy 18) TCVN 7675-28:2011 (IEC 60317-28:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, c ấ p chịu nhiệt 180 19) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste hoặc polyesterimid c ó phủ polyamid-imid, c ấ p chịu nhiệt 200 20) TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200 21) TCVN 7675-46:2015 (IEC 60317-46:2013) , Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 46: Sợi dây đồng tròn tráng men polyimide thơm, c ấ p chịu nhiệt 240 22) TCVN 7675-47:2015 (IEC 60317-47:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 23) TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan c ó thể hàn được, c ấ p chịu nhiệt 180 24) TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 25) TCVN 7675-58:2015 (IEC 60317-58:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 58: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 23: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTERIMIDE CÓ THỂ HÀN ĐƯỢC, CẤP CHỊU NHIỆT 180 Speci f ications for particular types of winding wires - Part 23: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho dây quấn bằng đồng tròn tráng men c ó th ể hàn được c ấ p chịu nhiệt 180 có một lớp phủ duy nhất g ố c nhựa polyesterimide, nhựa này có thể được biến, với điều kiện là không làm thay đổi bản chất hóa học của nhựa ban đầu và đáp ứng tất cả các yêu cầu qui định của sợi dây. CHÚ THÍCH: Nhựa biến đ ổ i l à nhựa trải qua một biến đổi hóa học hoặc chứa một hoặc nhiều ch ấ t phụ gia để tăng cường tính n ă ng hoặc đ ặ c tính áp dụng nào đó. Dải đường kính danh nghĩa của ruột dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn này là: - mức phủ 1: 0,020 mm đến và bằng 1,600 mm; - mức phủ 2: 0,020 mm đến và bằng 1,600 mm ; Đường k í nh danh nghĩa của ruột dẫn được quy định ở Điều 4 của IEC 60317-0-1. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện d ẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm c ô ng bố, chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng b ả n mới nhất (kể cả các sửa đ ổ i). IEC 60317-0-1:2013, Speci f ications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled ro und copper wire (Quy định đối với các loại d â y quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi d â y đồng tròn tr á ng men) 1 3. Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 3.1. Thuật ngữ và định nghĩa Áp dụng 3.1 của IEC 60317-0-1. 3.2. Lưu ý chung 3.2.1. Phương pháp thử Áp dụng 3.2.1 của IEC 60317-0-1. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa IEC 60317-0-1 và tiêu chuẩn này th ì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 3.2.2. Dây quấn Cấp chịu nhiệt 180 là cấp nhiệt độ đòi hỏi ch ỉ số nhiệt độ tối thiểu là 180 và nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu là 200 o C. Nhiệt độ, t í nh bằng o C, tương ứng với chỉ số nhiệt độ này không nhất thiết phải là nhiệt độ khuyến cáo cho làm việc của sợi dây mà nhiệt độ khuyến cáo này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả loại thiết bị liên quan. 3.3 . Kiểm tra ngoại quan Áp dụng 3.3 của IEC 60317-0-1. 4. Kích thước Áp dụng Điều 4 của IEC 60317-0-1. 5. Điện trở Áp dụng Điều 5 của IEC 60317-0-1. 6. Độ dãn dài Áp dụng Điều 6 của IEC 60317-0-1. 7. Độ đàn hồi Áp dụng Điều 7 của IEC 60317-0-1. 8. Độ mềm dẻo và độ bám dính Áp dụng Điều 8 của IEC 60317-0-1. Đối với 8.4, hằng số K được sử dụng đ ể tính số vòng cuốn cho thử nghiệm bong tróc phải là 110 mm. 9. Sốc nhiệt Áp dụng Điều 9 của IEC 60317-0-1, trong đó nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu phải là 200 o C. 10. Mềm dính do nhiệt Không b ị hỏng trong vòng 2 min ở 265 o C. 11. Khả năng chịu mài mòn (đường kính danh nghĩa của ruột dẫn từ 0,250 mm đến và bằng 1 , 600 mm) Sợi dây phải đáp ứng các yêu c ầ u cho trong Bảng 1. Đối với đường kính danh nghĩa trung gian của ru ột dẫn, lấy giá trị của đường kính danh nghĩa lớn hơn liền k ề của ruột d ẫ n. Bảng 1 - Khả năng chịu mài mòn Đ ư ờng k í nh danh nghĩa của ruột d ẫ n mm Mức ph ủ 1 Mức ph ủ 2 Giá trị trung bình tối thiểu của lực tác động đ ế n khi h ỏ ng N Giá trị t ố i thi ể u của từng phép đo lực t á c động đến khi hỏng N Giá trị trung b ì nh tối thiểu của lực tác động đến khi hỏng N G i á tr ị t ố i thiểu c ủ a từng ph é p đo lực tác động đ ế n khi hỏng N 0,250 2,85 2 , 45 4 , 70 4,00 0,280 3,10 2,60 5 , 05 4,30 0 , 315 3 , 35 2,80 5,45 4 , 60 0 , 355 3 , 60 3 , 05 5,85 4,95 0 , 400 3 , 85 3 , 25 6 , 25 5 , 30 0 , 450 4 , 15 3,50 6 , 75 5 , 70 0,500 4,45 3 , 75 7,20 6,10 0,560 4 , 75 4,05 7 , 70 6 , 50 0 , 630 5,10 4 , 35 8 , 25 7 , 00 0,710 5 , 45 4,65 8,85 7,50 0,800 5,85 4,95 9 , 50 8 , 05 0,900 6,30 5,35 10,2 8 , 60 1 , 000 6,75 5 , 75 10,9 9,20 1 , 120 7,35 6,20 11 , 6 9,80 1,250 7 , 90 6 , 70 12 , 5 10,5 1,400 8 , 50 7 , 20 13 , 3 11 , 3 1 , 600 9,20 7,80 14,3 12 , 1 12. Khả năng chịu dung môi Áp dụng Điều 12 của IEC 60317-0-1. 13. Điện áp đánh thủng Áp dụng Điều 13 của IEC 60317-0-1 , trong đó nhiệt độ nâng cao phải là 180 o C. 14. Tính liên tục của cách điện Áp dụng Điều 14 của IEC 60317-0-1. 15. Chỉ số nhiệt độ Áp dụng Điều 15 của IEC 60317-0-1 trong đó chỉ số nhiệt độ tối thiểu ph ả i là 180. 16. Khả năng chịu chất làm lạnh Kh ô ng áp dụng thử nghiệm. 17. Khả năng hàn 17.1. Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn đến và bằng 0,100 mm Nhiệt độ của bể hàn phải là (470 ± 5) o C. Thời gian nhúng tối đa là 3 s. Bề mặt của sợi dây đã tráng thiếc phải nhẵn, không bị rỗ và không sót lại men. 17.2. Đường k í nh danh nghĩa của ruột dẫn l ớ n hơn 0,100 mm Nhiệt độ bể hàn phải là (470 ± 5) o C. Thời gian nhúng tối đa (tính bằng giây) là tích số của giá trị tương ứng trong bảng và đường k í nh danh nghĩa của ruột dẫn (tính bằng milimét) nhưng tối thiểu là 3 s. Mức phủ 1 Mức ph ủ 2 8 s/mm 12 s/mm Bề mặt của sợi dây đ ã tráng thiếc phải nhẵn, không b ị rỗ và không sót lại men. 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Không áp dụng thử nghiệm. 19. Hệ số tổn thất điện môi Không áp dụng thử nghiệm. 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp Không áp dụng thử nghiệm. 21. Tổn hao khối lượng Không áp d ụ ng thử nghiệm. 23. Thử nghiệm lỗ châm kim Áp dụng Điều 23 của IEC 60317-0-1. 30. Bao bì Áp d ụ ng Điều 30 của IEC 60317-0-1. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 10520 (IEC 60264), Bao gói của dây quấn [2] TCVN 7675 (IEC 60317), Qui định đối với các loại d â y quấn cụ thể [3] TCVN 7917 (IEC 60851), Dây quấn - Ph ươ ng ph á p thử nghiệm MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 4. Kích thước 5. Điện t r ở 6. Độ dãn dài 7. Độ đàn hồi 8. Độ mềm dẻo và độ bám d ính 9. Sốc nhiệt 10. Mềm d ính d o nhiệt 11. Khả năng c h ịu mài mòn 12. Khả năng chịu dung môi 13. Điện áp đánh thủng 14. Tính liên tục của cách điện 15. Chỉ số nhiệt độ 16. Khả năng chịu chất làm lạnh 17. Khả năng hàn 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi 19. Hệ số tổn thất điện môi 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp 21. T ổ n hao khối lượng 23 . Thử nghiệm lỗ châm kim 30 . Bao bì Thư mục tài liệu tham khảo 1 Đ ã có TCVN 7675-0-1:2007 (IEC 60317-0-1:2005).